ET SES ALLIAGES. 317 



barre de l'alliage le moins dilatable emploie de trois à 

 quatre mois pour éprouver une variation de cet ordre. La 

 variation mensuelle de la marche diurne est alors infé- 

 rieure à 0,02 seconde, quantité le plus souvent négligea- 

 ble, et dont on pourra tenir compte dans les meilleures 

 horloges, en introduisant dans les formules un terme 

 correctif de marche progressive, dont on déterminera la 

 valeur par des observations astronomiques. 



Résistance électrique. 



On sait que les aciers au nickel possèdent une résis- 

 tance spécifique élevée. Je l'ai trouvée peu différente d'un 

 alliage à l'autre, et comprise pour tous ceux que j'ai 

 étudiés, entre 80 et 90 microhms-centimètres. 



Il était intéressant de voir si les relations trouvées 

 entre les modifications magnétiques et les autres trans- 

 formations que subissent ces alliages se retrouvent dans 

 les variations de la résistance électrique. J'ai déterminé, 

 pour cela, la résistance, à un grand nombre de tempé- 

 ratures comprises entre 20° et 150°, de quelques alliages 

 choisis de manière à faire ressortir des variations de cette 

 nature, si elles se produisent. Les résultats de ces mesures, 

 portés sur un papier quadrillé, n'ont pas laissé voir la 

 moindre déviation d'une courbe générale, embrassant 

 plus de 100 degrés pour chacun des alliages. Pour tous 

 ces alliages, la variation de la résistance a pu être repré- 

 sentée, dans tout l'intervalle dans lequel j'ai opéré, par 

 une formule du second degré, dont le deuxième terme est 

 peu important. Il serait certainement nécessaire de faire 

 des mesures très précises pour qu'une irrégularité quel- 

 conque apparaisse dans les erreurs résiduelles. 



